Source: http://docplayer.fi/114854124-Asfalttinormit-2017-julkaistiin-marraskuussa-ensimmaisen-painoksen-paperiversio-myytiin-loppuun-ja-kesakuussa-2018-julkaistiin-toinen-painos.html
Timestamp: 2020-07-08 11:25:35+00:00
Document Index: 18287744

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Asfalttinormit 2017 julkaistiin marraskuussa Ensimmäisen painoksen paperiversio myytiin loppuun ja kesäkuussa 2018 julkaistiin toinen painos - PDF Free Download
Download "Asfalttinormit 2017 julkaistiin marraskuussa Ensimmäisen painoksen paperiversio myytiin loppuun ja kesäkuussa 2018 julkaistiin toinen painos"
1 Asfalttinormit 2017 julkaistiin marraskuussa Ensimmäisen painoksen paperiversio myytiin loppuun ja kesäkuussa 2018 julkaistiin toinen painos sekä sähköisenä että paperiversiona. Seuraavilla sivuilla on 1. painokseen tehdyt painovirhekorjaukset.
2 Asfalttibetoni ABT 11 Sideaine Tiebitumi 50/70 160/220, PMB 75/130-65, PMB 75/130-70, PMB 40/100-70, PMB 40/ Sideainepitoisuus (massa-%) Yksittäisen näytteen tyhjätila (%) Laatan minimipaksuus 6,2 7,5 < 3,0 35 Yläraja läpäisy-% Alaraja läpäisy-% 0,063 0,125 0,25 0, ,6 8 11, , , Kuva 13. Tiiviin asfalttibetonin ABT 11 massan rakeisuuden ohjealue ja läpäisyprosentit. 48
3 Asfalttibetoni ABT 22 Sideaine Tiebitumi 50/70 160/220, PMB 75/130-65, PMB 75/130-70, PMB 40/100-70, PMB 40/ Sideainepitoisuus (massa-%) Yksittäisen näytteen tyhjätila (%) Laatan minimipaksuus 5,2 6,4 < 3,0 55 Yläraja läpäisy- % Alaraja läpäisy- % 0,063 0,125 0,25 0, ,6 8 11, ,4 31,5 14, , Kuva 15. Tiiviin asfalttibetonin ABT 22 massan rakeisuuden ohjealue ja läpäisyprosentit. 50
4 8 Kiviainekset 8.1 Kiviainesvaatimusten asettaminen Asfalttinormeissa esitetyt kiviaineksen vaatimukset perustuvat pääosin eurooppalaiseen tuotestandardiin SFS-EN ja sen kansalliseen soveltamisstandardiin SFS Standardista SFS-EN poikkeavat ja tarkentavia ohjeita sisältävät kohdat on erotettu muusta tekstistä kehyksillä. Kiviaineksen valmistaja osoittaa tuotteen laadun tuotannon aikaisilla laadunvalvontatuloksilla, suoritustasoilmoituksella ja CE-merkinnällä. Tarjouspyynnöissä ja sopimuksissa kiviaineksen vaatimukset asetetaan aina jokaiselle ominaisuudelle vaadittavana luokkana, ilmoitettavana arvona tai esimerkiksi rakeisuusalueena. Suomessa suositellaan käytettäväksi luvuissa ja 8.8 esitettyjä asfalttikiviaineksen ominaisuusluokkia ja viiteasiakirjaksi Asfalttinormeja. Kiviainekselle on aina tehtävä vastaanottotarkastus joko silmämääräisesti tai erillisillä laadunvalvontatesteillä. Testejä on tehtävä erityisesti silloin, kun kiviainestuotannon aikana saadut laadunvalvontatulokset ovat lähellä asetettuja raja-arvoja tai on muuta syytä epäillä, että kiviaineksen laadussa on tapahtunut olennaisia muutoksia tuotannon jälkeen esimerkiksi varastoinnin, kuormauksen tai kuljetuksen aikana. Toimitusten aikana tehtävien ylimääräisten laadunvalvontatestien määrästä ja testaustiheydestä sovitaan kiviaineksen valmistajan ja ostajan keskinäisellä sopimuksella. Asfalttikiviaineksen CE-merkissä pitää ilmoittaa seuraavat ominaisuudet: Rakeisuusluokka (erillisenä dokumenttina laadunvalvonnan tulokset) Hienoainespitoisuuden luokka Kiintotiheys ja vedenimeytyminen Tarvittaessa jäädytys-sulatuskestävyyden luokka Litteyslukuluokka Petrografinen nimi Kuulamyllyarvon luokka Lisäksi asiakkaalle toimitetaan erillisenä dokumenttina yhteenveto laadunvalvonnan tuloksista ja kiviaineksen soveltuvuuden osoittavat tutkimustulokset, jotka sisältävät muun muassa ohuthieeseen perustuvan yksityiskohtaisen petrografisen kuvauksen. 8.2 Geometriset vaatimukset Rakeisuus Asfalttimassaan käytettävä kiviaines voidaan sekoittaa asfalttiasemalle toimitetuista kiviaineslajitteista tai kiviaines voidaan toimittaa koostekiviaineksena esimerkiksi 0/16 mm. Asfalttikiviainesten kansallisen vaatimustasostandardin SFS 7004 mukaan kiviaineksen valmistajan on aina ilmoitettava kiviaineksen tyyppirakeisuus ja tyyppirakeisuuden sallitut poikkeamat. Asfalttikiviaineksen soveltamisstandardissa on myös määritelty ne koostekiviaineksen ohjeseulat, joiden läpäisyarvot kiviaineksen valmistajan on CE-merkissään ilmoitettava. Asfalttimassojen suunnittelua varten tarvitaan kuitenkin kiviaineksen rakeisuuskäyrän kaikkien seulojen läpäisyprosentti, mikä on otettava huomioon kiviainestoimittajan ja ostajan välisissä sopimuksissa ja tulosten laadunvalvonnan dokumentaatiossa. Karkeiden ja hienojen kiviainesten ohjeseulat määräytyvät taulukon 33 mukaisesti. 76
5 Taulukko 42a). AB-massoihin soveltuvien koostekiviaineksen rakeisuusluokat ja läpäisyprosentin vaihteluvälit. Lajite 0/5 0/8 0/11 0/11 0/16 0/16 0/16 Luokka DGA85AB DGA90AB DGA90AB DGA75AB DGA90AB DGA85AB DGA75AB , , , *) *) *) 8 *) , *) *) *) *) *) 4 *) *) *) *) *) *) 2 TR± TR± ,5 TR± ,25 *) *) *) *) *) *) *) 0,125 *) *) *) *) *) *) *) 0,063 TR±3 3,0-10,0 3,0-10,0 3,0-8,0 2,0-8,0 2,0-8,0 2,0-7,0 *) Taulukko 42b). AB-massoihin soveltuvien koostekiviaineksen rakeisuusluokat ja läpäisyprosentin vaihteluvälit. Lajite 0/22 0/22 0/22 0/31 0/31 Luokka DGA90AB DGA85AB DGA75AB DGA90AB DGA75AB , , *) *) 16 *) *) , *) *) *) *) *) 5,6 *) *) *) *) *) , ,25 *) *) *) *) *) 0,125 *) *) *) *) *) 0,063 2,0-7,0 2,0-7,0 2,0-7,0 1,0-7,0 1,0-6,0 *) 80
6 Taulukko 43. PAB-massoihin soveltuvien koostekiviaineksen rakeisuusluokat, ohjeseulat ja läpäisyprosentin vaihteluvälit. Lajite 0/11 0/16 0/22 Luokka DGA90PAB DGA90PAB DGA90PAB , , *) 11, *) *) 5,6 *) *) *) 4 *) *) , ,25 *) *) *) 0,125 *) *) *) 0,063 3,0-7,0 2,0-6,0 2,0-6,0 *) Hienoainespitoisuus Kiviaineksen hienoainespitoisuus tulee ilmoittaa luokkana taulukon 44 mukaisesti. Hienoainespitoisuus määritetään kaikista kiviaineksista standardin SFS-EN mukaisesti pesuseulonnalla. Taulukko 44. Kiviaineksen hienoainespitoisuuden luokat. Karkea kiviaines Hienoainespitoisuuden luokka 0,063 seulan läpäisyprosentti f0,5 0,5 f1 1 f2 2 Hieno kiviaines f3 3 f10 10 f16 16 f22 22 Koostekiviaines f3 3 f7 7 f Muoto-ominaisuudet Karkean ja koostekiviaineksen muoto-ominaisuudet määritetään SFS-EN mukaisesti ja ilmoitetaan litteyslukuluokkana taulukon 45 mukaisesti. Asfalttimassaan käytettävän kiviainesyhdistelmän litteysluvun on täytettävä valitun litteyslukuluokan vaatimus. Luokka määräytyy määritettyjen litteyslukutulosten keskiarvon perusteella. Laskentamenetelmä on esitetty standardin SFS-EN kansallisessa PANK- liitteessä. Yksittäisen lajitteen litteysluvun keskiarvon pitää olla aina suurempi kuin 3. 81
7 Taulukko 51. Asfalttirouheesta ilmoitettavat tiedot ja testattavat ominaisuudet. Käyttökohde Asfalttirouheen määrä (%) t tiedot Kulutuskerros 10% Raekokojakautuma ja sideainepitoisuus Kulutuskerros > 10 % Raekokojakautuma ja sideainepitoisuus Kiviaineksen maksimi raekoko Vaatimukset, testataan 2000 t välein, testataan 2000 t välein, vähintään 5 näytettä, DRA D Asfalttityyppi (AB, PAB-B, PAB-V, VA, SMA, ABS tai ABK) Muut sidotut rakennekerrokset Muut sidotut rakennekerrokset 20% Sideaineen tyyppi sekä tunkeuma tai pehmenemispiste tai viskositeetti Raekokojakautuma ja sideainepitoisuus > 20 % Raekokojakautuma ja sideainepitoisuus Kiviaineksen maksimi raekoko Vähintään 2 testiä/ murskauserä. Testataan 2000 t välein Testataan 2000 t välein, vähintään 5 näytettä, DRA D Asfalttityyppi (AB, PAB-B, PAB-V, VA, SMA, ABS tai ABK) Sideaineen tyyppi sekä tunkeuma tai pehmenemispiste tai viskositeetti Vähintään 2 testiä/murskauserä 92
3. ASFALTIT, NIIDEN SUUNNITTELU, VALMISTUS JA LAATUVAATIMUKSET
1 3. ASFALTIT, NIIDEN SUUNNITTELU, VALMISTUS JA LAATUVAATIMUKSET Käsittelykohdat Asfalttinormeissa 2017 5 Asfalttimassan suunnittelu ja valmistus. 5.1 Asfalttimassan suunnittelu. 5.2 Tyyppitestaus. 5.3
10. ASFALTTINORMIT JA SOPIMUSASIAKIRJAT
10. ASFALTTINORMIT JA SOPIMUSASIAKIRJAT ASFALTTINORMIT Suomalaisten asfalttinormien kehittyminen Koska oli osoittautunut, että yhteisiä pohjoismaisia asfalttipäällysteiden normaalimääräyksiä ei saada aikaan,
Uudet Asfalttinormit 2017 ja niiden keskeiset muutokset. Pirjo Kuula/TTY
Uudet Asfalttinormit 2017 ja niiden keskeiset muutokset Pirjo Kuula/TTY Sisältö Miksi uudet normit? Normien myynti Painettu ja sähköinen versio Päivitykset Keskeiset sisältömuutokset Vaatimukset ja tulosten
14. kerta PANK MENETELMÄPÄIVÄ. PANK Laboratoriotoimikunta
PANK Laboratoriotoimikunta PANK MENETELMÄPÄIVÄ 22.01. 14. kerta Laitinen Vesa, Lemminkäinen Oyj, puh.joht. Alve Riitta, HKR Eskola Katri, Tiehallinto Lustig Richard, Rudus Oy Laaksonen Rainer, VTT Kuula-Väisänen
Prosessoidut rakennusmateriaalit rakentamisessa: murskeet, sitomattomat rakenteet, sidotut rakenteet, päällystetekniikka. Prof.
Prosessoidut rakennusmateriaalit rakentamisessa: murskeet, sitomattomat rakenteet, sidotut rakenteet, päällystetekniikka Prof. Terhi Pellinen Luennon sisältö Määritelmiä Mihin prosessoituja kiviaineksia
Poissa: Erkki Greggilä, NCC Industry Oy Mikko Mäkelä, Asfalttikallio Oy Jussi Tuominen, NCC Industry Oy Vesa Laitinen, Lemminkäinen Infra Oy
PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2017 1 (3) - kokous 5/2017 Aika Torstai 24.10.2017 kello 14:00 16:00 Paikka Osallistujat Liikennevirasto, Pasila Pirjo Kuula, TTY, puheenjohtaja
Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki Kim Johansson. Kim Johansson. Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry
Kiviaineksen geometriset, mekaaniset, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ja niiden testaus Kiviaineksen valmistus, varastointi, kuormaus, ja kuljetuskalusto Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki
Anna Karhinen ASFALTTIMASSAN KIVIAINESTEN OMINAISUUDET JA VAATIMUKSET Opinnäytetyö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2018 Tekijä/Tekijät Tutkinto Aika Anna Karhinen Insinööri (AMK) Joulukuu 2018 Opinnäytetyön